Исследование текстильных изделий Бояновского могильника

Г.И. Вострокнутова

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ БОЯНОВСКОГО МОГИЛЬНИКА

В статье представлены результаты исследования текстильных изделий Бояновского могильника (X в.). Результаты анализа показали, что на данном памятнике встречаются текстильные изделия из шелковых, шерстяных и растительных волокон. Наибольшее количество из сохранившихся образцов (19 образцов) - это импортные изделия из шелкового сырья, представляющие собой ткани высокого качества, в основном, из некрученых шелковых нитей. Реже встречаются изделия из шерстяного волокна (10 образцов). В большинстве случаев они представляют собой ткани полотняного переплетения с репсовым эффектом. Наименьшую группу составляют изделия из растительных волокон (7 образцов). Они также в основном имеют полотняное переплетение с репсовой структурой. Как показывают исследования, такой вид переплетений в Верхнем Прикамье использовался наиболее широко. Изделия из шерсти и растительных волокон имеют в своей структуре в основном нити Z-крутки, являющейся наиболее древним способом кручения волокна. Обнаруженные же отдельные нити, которыми сшивалась ткань, имеют S-крутку. Данное исследование дает возможность ввести в научный оборот хотя не большую, но заслуживающую внимания коллекцию текстильных материалов данного памятника.

Ключевые слова: археологический текстиль, шелк, шерсть, растительное волокно, способ кручения нитей, полотняное, саржевое переплетения.

G.I. Vostroknutova

STUDY OF TEXTILE ITEMS OF BOYANOVSKY BURIAL

The article describes the results of Bovanovskv burial ground textile items' study (X centuries). The results of the analysis showed that at this archeological site one can find textile items of silk, wool and vegetal fibre. Most of the sur\>iving samples (19) are imported items made of raw silk, representing high-quality fabrics mostly of untwisted silk threads. Items of wool fibre can be rarely met (10). In most cases they are plain werne fabric with rep effect. The smallest group consists of articles of vegetal fibre. They also generally ha\>e a rep werne structure. As the research shows, this kind of wea\>e was widely used in the Upper Kama region. Items made of wool and vegetal fiber ha\>e mainly Z-twist threads in their structure, which is the most ancient way of fiber torsion. But the detected separate threads, used to sew tissue, ha\>e S-twist. This research makes it possible to enter not large but noteworthy collection of textile materials of this archeological site into scientific circulation.

Key words: archeological textile, silk, wool, vegetal fiber, way offiber torsion, plain and twill wea\>e.

Материалы Бояновского могильника (X в.), расположенного в Добрянском районе Пермского края, не раз выступали предметом исследования ученых-археологов (A.M. Белавин, Н.Б. Крыласова, А.В. Данич, Ю.А. Подосенова и др.). Тем не менее каждый новый год раскопок приносит новые материалы. Наименее изученной категорией находок этого могильника являются изделия из органических материалов, в частности текстиль. Большое внимание текстильным изделиям из археологических памятников Пермского Предуралья уделяла Н.Б. Крыласова в своем исследовании, посвященном средневековому прикамскому костюму [5, с. 29-43]. Однако на момент исследования из раскопок Бояновского могильника было известно лишь 3 образца текстильных изделий. Раскопки Бояновского могильника последних лет дают возможность ввести в научный оборот хотя небольшую, но заслуживающую внимания коллекцию текстильных материалов данного памятника.

Для начала необходимо определиться с понятиями. Что представляет собой археологический текстиль? Текстиль: 1 - «материалы, пригодные для ткачества»; 2 -«любые изделия, выполненные переплетением нитей» [4, с. 43]. Археологический текстиль - это «все находки текстильных материалов, обнаруженные в процессе раскопок археологических памятников» [3, с. 6]. Таким образом, в нашем исследовании мы рассматривали изделия, изготовленные путем переплетения волокон (в том числе жгуты и нити), найденные в процессе раскопок Бояновского могильника за период с 2012 по 2016 г.

Всего нами было исследовано 37 образцов из 20 погребений. Анализ проводился с помощью органолептического метода (т.е. с помощью органов чувств), а также с применением микроскопа (Levenhuk DTX 500 Mobi, Nikon LV150 и Keyence VK x200). Помимо визуального осмотра, нами были проведены пробы на сжигание тех образцов, которые имели неинформативные отдельные волокна, для определения материала изготовления текстильных изделий. Результаты анализа показали, что на Бояновском могильнике встречаются текстильные изделия из шелковых, шерстяных и растительных волокон. При описании образцов мы указывали такие характеристики, как размеры фрагментов, направление крутки - Z или S (рис. 1), тонину нитей (в мм), плотность нитей по основе и утку (количество нитей на 1 см), характер переплетений (полотняное, саржевое) и цвет волокон. Полотняное переплетение (рис. 2) - это самый простой вид переплетения, в котором нити основы и нити утка перекрывают друг друга в шахматном порядке [5, с.30]. Саржевое переплетение (рис. 2) образует на поверхности ткани диагональный рубчик, так как нити основы и утка перекрываются не в шахматном порядке, а со сдвигом [5, с. 30]. Поскольку в большинстве исследуемых образцов отсутствуют кромки и определить основу и уток затруднительно, нити в полотне ткани мы обозначали как «нити первой структуры» и «нити второй структуры» [2, с. 111].

Шелковые изделия. Наибольшее количество текстильных изделий было обнаружено из шелкового сырья. Вероятно, это связано с тем, что шелковое покрытие являлось обязательным элементом погребального обряда населения, оставившего данный памятник. Кроме того, оно находилось в совокупности с серебряными лицевыми покрытиями, что также характерно для данного погребального обряда, а серебро, как известно, является хорошим средством консервации изделий из органических материалов. Таким образом, большинство шелковых текстильных изделий данного памятника обнаружено в области головы, в частности, под серебряными лицевыми покрытиями.

Практически все изделия, которые были отнесены нами к этой категории, изготовлены из нитей, у которых не наблюдается крутки, что характерно исключительно для шелкового волокна, поскольку нити из других материалов изготавливались путем кручения [1, с. 68]. По возможности, нами были проведены пробы на сжигание (образцы № 1, 3, 6, 7, 9, 12, 15, 19). При сжигании нити плавились, образуя шарик, горение вне пламени не наблюдалось, дым практически отсутствовал, ощущался запах жженого волоса (рога), что характерно для шелкового сырья [6, с. 114]. Это позволило нам убедиться в правильности интерпретации данных образцов.

Обратимся непосредственно к описанию обнаруженных образцов текстильных изделий.

Образец № 1. Ткань из погребения № 266 (табл. 1/1) Фрагменты ткани с максимальными размерами 0,5x2; 0,7x1,5; 0,5x1; 0,9x1 см (всего 4 фрагмента). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой структуры - 0,2 мм, тонина нитей второй структуры - 0,17 мм. Плотность нитей первой структуры - 25 нитей на 1 см, второй структуры - 50 нитей на 1 см. Переплетение нитей - полотняное. Цвет волокон - серо-коричневый.

Образец № 2. Ткань из погребения № 270

Фрагмент ткани 4x3 см. Тонина нитей первой структуры - 0,2 мм, тонина нитей второй структуры - 0,17 мм. Плотность нитей неравномерна, первой структуры - 26 нитей на 1 см, второй структуры - 48-50 нитей на 1 см. Переплетение нитей - простое полотняное. Цвет волокон - серо-коричневый.

Образец № 3. Ткань из погребения № 272 (таб. 1/3) Фрагменты ткани 1,5x2,5 и 3x4 см. Тонина нитей первой структуры - 0,17 мм, тонина нитей второй структуры - 0,08 мм. Плотность нитей первой структуры - 54 нити на 1 см, второй структуры - 42 нити на 1 см. Переплетения нитей - сложное саржевое (двухлицевое - ?). Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 4. Ткань из погребения №276 (табл. 1/4) Небольшой фрагмент ткани размером 0,5x0,9 см. Тонина нитей первой структуры -0,17 мм, тонина нитей второй структуры - 0,16 мм. Плотность нитей достаточно равномерная - 40 нитей на 1 см по обеим структурам. Переплетение нитей - простое полотняное. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 5. Ткань из погребения № 279 (табл. 1/5) Фрагменты ткани размером 5x12; 2x1,5; 3x1 см. Тонина нитей первой структуры-0,19 мм, тонина нитей второй структуры - 0,20 мм. Плотность нитей первой структуры -48 нитей на 1 см, второй структуры - 40 нитей на 1 см. Переплетение нитей - простое полотняное. Цвет волокон - светло-коричневый. На ткани присутствуют следы прокалывания иглой, диаметр отверстий равен примерно 0,5 мм.

Образец № 6. Ткань из погребения № 280 (табл. 1/6) Фрагменты ткани с максимальными размерами 3,5x18; 4,5x4,5; 0,5x1,5 см (всего 3 фрагмента). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой и второй структуры - 0,25 мм. Имеется кромка. Плотность нитей по основе - 46 нитей на 1 см, по утку - 28 нитей на 1 см. Переплетение нитей - простое полотняное. Цвет волокон - темно-коричневый, местами - светло-коричневый, почти золотистый.

Образец № 7. Ткань из погребения № 28 (табл. 1/7) Фрагменты ткани с максимальными размерами 3x5; 3x3,5; 2x2,5; 2x2; 2x2 см (всего 5 фрагментов). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой и второй структуры - 0,18-0,2 мм. Плотность нитей первой структуры - 20 нитей на 1 см, второй структуры - 28 нитей на 1 см. Переплетение нитей - полотняное. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 8. Ткань из погребения № 314 (табл. 1/8) Фрагменты ткани с максимальными размерами 1x2,5 см и 0,5x1 см. Тонина нитей первой структуры - 0,125 мм, тонина нитей второй структуры - 0,15 мм. Плотность нитей первой структуры - 42 нити на 1 см, второй структуры - 35 нитей на 1 см. Переплетение нитей - полотняное. Цвет волокон - темно-коричневый (почти черный).

Образец № 9. Ткань из погребения № 5-/7(табл. 1/9) Фрагменты ткани с максимальными размерами 1,3x2 см и 2x3,5 см. Тонина нитей первой структуры - 0,25 мм, тонина нитей второй структуры - 0,13 мм. Плотность нитей первой структуры - 20 нитей на 1 см, второй структуры - 50 нитей на 1 см. Переплетение нитей - саржевое (3/1 - ?). Цвет волокон - коричневый. Имеются следы прокалывания иглой.

Образец № 10. Ткань из погребения № 342{табл. 1/10)

Фрагмент ткани 1,5x3,5 см. Тонина нитей обеих структур - 0,11 мм. Плотность нитей первой структуры - 45 нитей на 1 см, второй структуры - 60 нитей на 1 см. Переплетение нитей - полотняное. Цвет волокон - коричневый.

Образец №11. Ткань из погребения № 345 (табл. 1/11) Фрагменты ткани с максимальными размерами 2x2,5 см и 0,5x1 см. Тонина нитей первой структуры - 0,12 мм, тонина нитей второй структуры - 0,1 мм. Плотность нитей

первой структуры - 30 нитей на 1 см, второй структуры - 50 нитей на 1 см. Переплетение нитей - саржевое (3/1). Имеются следы прокалывания иглой. Цвет волокон - коричневый.

Образец № 12. Ткань из погребения № 355 (табл. 1/12) Фрагменты ткани с максимальными размерами 7x3,5; 3x4 и 2x4 см. Тонина нитей первой структуры - 0,3 мм, тонина нитей второй структуры - 0,16 мм. Плотность нитей первой структуры - 20 нитей на 1 см, второй структуры - 50 нитей на 1 см. Сочетает в себе как саржевое (3/1), так и полотняное переплетение, образуя узор. Такой вид ткани атрибутируется как камка. Цвет волокон - светло-коричневый. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 13. Ткань из погребения № 356 (табл. 1/13) Фрагменты ткани с максимальными размерами 3x11; 1x3 и 2,5x3,5 см. Тонина нитей первой структуры - 0,2 мм, тонина нитей второй структуры - 0,125 мм. Плотность нитей первой структуры - 25 нитей на 1 см, второй структуры - 50 нитей на 1 см. Переплетение нитей - саржевое (3/1). Цвет волокон - светло-коричневый. Имеются следы прокалывания иглой.

Образец № 14. Ткань аз погребения № 357 (табл. 1/14) Фрагменты ткани с максимальными размерами 5x5; 3,5x3,5; 2x1,3; 1,5x1,5; 5x3; 2x1; 2,3x0,9 см (всего 7 фрагментов). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой структуры - 0,3 мм, тонина нитей второй структуры - 0,16 мм. Плотность не равномерная, по первой структуре - 20 нитей на 1 см, второй структуре - 50 нитей на 1 см. Переплетения нитей - саржевое (1/3). Цвет волокон - коричневый. Имеются следы прокалывания иглой. Кроме того, присутствует фрагмент нити (^-крутки), сшивавшей ткань.

Образец № 15. Ткань аз погребения № 358 (табл. 1/15) Фрагменты ткани с максимальными размерами 2x2,2; 6x3,5; 1x4; 4x5; 8x9; 2,5x2,5; 1x3 см (всего 7 фрагментов). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой структуры - 0,22 мм, тонина нитей второй структуры - 0,13 мм. Плотность нитей по первой структуре - 22 нитей на 1 см, по второй структуре - 58 нитей на 1 см. Сочетает в себе как саржевое (3/1 - ?), так и полотняное переплетение, образуя узор. Такой вид ткани атрибутируется как камка. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 16. Ткань аз погребения № 359 (табл. 1/16) Фрагменты ткани с максимальными размерами 5x7; 5x5; 1,5x3; 2x1,5 см (всего 4 фрагмента). Они идентичны, являются фрагментами одной ткани. Тонина нитей первой структуры - 0,2 мм, тонина нитей второй структуры - 0,16 мм. Плотность нитей по первой структуре - 32 нити на 1 см, по второй структуре - 60 нитей на 1 см. Переплетение нитей - саржевое (2/1) - с узором в виде ромбов. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 17. Ткань аз погребения № 392 (табл. 1/17) Фрагменты ткани с максимальными размерами 3x1,5; 4x3; 1,5x1,5 см. Тонина нитей первой структуры - 0,1 мм, тонина нитей второй структуры - 0,12 мм. Плотность нитей по первой структуре - 52 нити на 1 см, по второй структуре - 36 нитей на 1 см. Переплетения нитей - простое полотняное. Цвет волокон - светло-коричневый.

Образец № 18. Ткань из погребения № 392 {табл. 1/18) Фрагменты ткани с максимальными размерами 1,5x1,5; 4x2; 0,5x1; 0,5x3 1,5x1,5 см (всего 5 фрагментов). Тонина нитей первой структуры - 0,16 мм, тонина нитей второй структуры - 0,22 мм. Плотность нитей по первой структуре - 30 нитей на 1 см, по второй структуре - 40 нитей на 1 см. Переплетения нитей - сложное саржевое (двухлицевое - ?). Цвет волокон светло-коричневый.

Образец № 19. Ткань из погребения № 394

Фрагменты ткани с максимальными размерами 1,5x1,5 см и 1,5x1,5 см. У нитей первой структуры наблюдается слабая 2-крутка. Тонина нитей первой структуры -0,23 мм, тонина нитей второй структуры - 0,14 мм. Плотность нитей по первой структуре - 25 нитей на 1 см, по второй структуре - 50 нитей на 1 см. Переплетения нитей -сложное саржевое (двухлицевое - ?). Цвет волокон темно-коричневый.

Таким образом, шелковые ткани, встреченные на Бояновском могильнике, представляют собой ткани так называемого первого сорта (по классификации А. Гейера), они очень тонкие и плотные (более 22 нитей/1см в основе и более 15 нитей/1 см в утке) [7, с. 229]. Тонина нитей составляет от 0,1 до 0,3 мм. Почти в равных количествах в представленных образцах встречается как полотняное (9), так и саржевое (10) переплетение нитей. При этом встречаются образцы (№ 12, 15), где чередуются полотняное и саржевое переплетения, образуя узоры. Такой вид ткани атрибутируется исследователями как камка - шелковая узорчатая ткань восточного происхождения [8, с. 146]. Она была очень популярной в средневековье и относилась к разряду дорогих тканей [1, с. 101]. Безусловно, все эти изделия являются импортными. При этом, как указывает Т.Н. Глушкова, некрученые шелковые нити (выполненные по технологии «китайской восточной традиции») производились в Китае и Средней Азии, в то время как на западе Евразии, в Византии для получения шелковых нитей приметалась крутка по аналогии с традицией изготовления льняных нитей [1, с. 70-71]. Среди исследуемых образцов слабая 2-крутка обнаружена лишь в одном образце (№ 19). Как утверждают исследователи, такая крутка была распространена в переднеазиатской традиции [1, с. 70-71]. Это, конечно, не указывает на пути проникновения этих изделий на территорию Пермского Предуралья, однако может свидетельствовать о происхождении данного вида товаров.

Шерстяные изделия. Вторую по частоте встречаемости группу представляют изделия из шерсти. Как правило, фрагменты шерстяной ткани встречены под серебряными лицевыми покрытиями, что обеспечило сохранность этих образцов, а также на ножнах и игольниках в районе пояса и накосных украшений.

Как и в случае с образцами из шелкового сырья по возможности нами были проведены пробы на сжигание (образцы № 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10). Шерстяные нити горели с запахом жженого волоса, образуя черный пористый шарик, который легко растирался в порошок; вне пламени горение прекращалось, что характерно для данного вида сырья [6, с. 114].

Образен № 1. Ткань из погребения №276

Фрагменты ткани 5x5; 2x3,5; 3x6; 4x5; 2x6; 2x4; 1,5x4 см. Шерстяное волокно Ъ-крутки по основе и утку, тонина нитей по первой структуре - 0,9 мм, по второй структуре - от 1 до 1,2 мм. Переплетение нитей полотняное, репсовой структуры. Плотность нитей по первой структуре составляет 4 нити на 1 см, по второй структуре - 8-9 нитей на 1 см. Цвет не однородный, от светло-коричневого до темно-коричневого.

Образец № 2. Ткань из погребения № 280 (табл. 2/2) Фрагменты ткани 2,5x9; 2x3,5 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей - 1 мм. Переплетение нитей полотняное, репсовой структуры. Плотность по основе составляет 5 нитей на 1 см, по утку - 10 нитей на 1 см. Цвет темно-коричневый.

Образен № 3. Ткань из погребения № 281 (табл. 2/3) Фрагмент ткани 1,5x17 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей - 1 мм. Переплетение нитей полотняное, репсовой структуры. Плотность по основе составляет 4 нити на 1 см, по утку - 8 нитей на 1 см. Цвет волокон - черный.

Образен № 4. Ткань из погребения № 57-/(табл. 2/4) Фрагмент ткани 1,5x1,5 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей - 1 мм. Переплетение нитей саржевое. Поскольку сохранность очень плохая, струк-

туру переплетения нитей прочитать затруднительно, предположительно, 1/2. Плотность нитей по первой структуре составляет 6 нитей на 1 см, по второй структуре - 8 нитей на 1 см. Цвет волокон - черный.

Образец № 5. Ткань из погребения № 333 (табл. 2/5) Фрагмент ткани 2x4 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей -1 мм. Переплетение нитей определить затруднительно из-за плохой сохранности. Цвет волокон - коричневый.

Образец № 6. Ткань из погребения № 345 (табл. 2/6) Фрагменты ткани 2x1,5; 4x1,5; 3x1,5; 2x1,5, 1x0,5; 2x0,5 см. Шерстяное волокно Ъ-крутки по основе и утку, тонина нитей - 1 мм. Переплетение нитей определить затруднительно из-за плохой сохранности. Цвет волокон - черный.

Образец № 7. Нить из погребения № 345.

Нить была завязана в узел вокруг дужки височного кольца. Нить из шерстяного волокна 2-крутки, тонина нитей - 1 мм. Цвет волокон - коричневый.

Образец № 8. Ткань из погребения № 355 (табл. 2/8) Фрагменты ткани 4x3,5; 4x3; 4x1; 2,5x2,5; 0,7x2,5 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей - 0,5 мм. Переплетение нитей полотняное репсовой структуры. Плотность по основе составляет 7 нитей на 1 см, по утку - 12 нитей на 1 см. Цвет волокон - черный.

Образец № 9. Ткань из погребения №357 (табл. 2/9) Фрагмент ткани 5x3 см. Нити первой структуры двойные слабой крутки одинарные нити тониной 0,3-0,4 мм 2-крутки, двойные - тониной 0,7-0,8 мм слабой Б-крутки. Нити второй структуры двойные 222-крутки; одинарные нити 0,3-0,4 мм 2-крутки, двойные - тониной 0,7-0,8 мм 2-крутки. Переплетение нитей - саржевое (1/2). Плотность по первой структуре составляет 12 нитей на 1 см, по второй структуре - 13 нитей на 1 см. Цвет волокон - черный.

Образец №10. Ткань из погребения № 358 (табл. 2/10) Фрагменты ткани 13x7; 6x5,5; 7x5,5; 3x4 см. Шерстяное волокно 2-крутки по основе и утку, тонина нитей - 0,7 мм. Переплетение нитей полотняное репсовой структуры. Плотность по основе составляет 4-5 нитей на 1 см, по утку - 8-9 нитей на 1 см. Цвет волокон - черный.

Таким образом, все представленные образцы из шерстяного сырья имеют Ъ-крутку нитей (за исключением образца № 9, где одинарные нити в двойной скручены круткой). Такой вид крутки волокна («к себе» или «по-солнцу») традиционно считается наиболее древним [1, с.71]. Тонина нитей находится в пределах от 0,5 до 1 мм. В основном шерстяные изделия имеют полотняное переплетение репсовой структуры (когда плотность нитей по одной структуре превышает плотность нитей по другой структуре вдвое и больше [1, с. 88]), однако встречены и образцы с саржевым переплетением нитей (2).

Изделия из растительного волокна. Третью группу представляют изделия из растительных волокон. Их встречено наименьшее количество, но это не является свидетельством того, что изделия из растительных волокон использовали в меньшей степени. Они занимали другое место в погребальном обряде, в связи с чем и расположение, и сохранность этих изделий другие. Как правило, остатки этих изделий находятся вблизи украшений пояса, на ножнах, кресалах, бронзовых пронизках. Кроме того, шерстяные и шелковые изделия сохраняются лучше, чем изделия из растительного сырья, что связано с их более быстрым разрушением под влиянием почвенных кислот и микроорганизмов из-за структуры и состава текстильных волокон [3, с. 7].

При проведении проб на сжигание (образцы № 2, 5, 7) ощущался запах жженой бумаги, горение вне пламени продолжалось, образовывался легко рассыпающийся пепел, что характеризует данный вид сырья [6, с. 114].

Образец № 1. Ткань из погребения №279 (табл. 3/1) Фрагмент ожелезненной ткани 5,5x4 см. Поскольку ткань полностью заменена окислами железа, определить материал изготовления волокна затруднительно. Однако по аналогиям данный вид ткани был отнесен нами к изделиям из растительного волокна. Нити ровные, хорошо скрученные, 2-крутки по обеим структурам, тонина нитей первой структуры - 0,25 мм, тонина нитей второй структуры - 0,4 мм. Полотно ровное, плотное. Переплетение нитей полотняное репсовой структуры. Плотность по первой структуре составляет 12 нитей на 1 см, по второй структуре - 24 нити на 1 см. Цвет ткани определить затруднительно, так как она полностью заменена окислами железа.

Образец № 2. Ткань из погребения № 280 (табл. 3/2) Фрагменты ожелезненной (частично) ткани 1,5x3; 1,5x2 см. Нити ровные 2-крут к и по обеим структурам, тонина нитей первой структуры - 0,25 мм, тонина нитей второй структуры - 0,2 мм. Полотно неплотное. Переплетение нитей простое полотняное. Плотность по первой структуре составляет 20 нитей на 1 см, по второй структуре -22 нити на 1 см. Цвет неожелезненных волокон - светло-коричневый, белесый.

Образен № 3. Ткань из погребения № 2Л'/(табл. 3/3) Фрагмент ожелезненной ткани 3x12 см. Поскольку ткань полностью заменена окислами железа, определить материал изготовления волокна затруднительно. Однако по аналогиям данный вид ткани был отнесен нами к изделиям из растительного волокна. Нити ровные, хорошо скрученные, 2-крутки по обеим структурам, тонина нитей первой структуры - 0,25 мм, тонина нитей второй структуры - 0,33 мм. Полотно ровное, плотное. Переплетение нитей полотняное, репсовой структуры. Плотность по первой структуре составляет 12 нитей на 1 см, по второй структуре - 24 нити на 1 см. Цвет ткани определить затруднительно, так как она полностью заменена окислами железа.

Образец № 4. Ткань из погребения № 342 (табл. 3/4) Фрагмент ожелезненной ткани 1x3 см. Поскольку ткань полностью заменена окислами железа, определить материал изготовления волокна затруднительно. Однако по аналогиям данный вид ткани был отнесен нами к изделиям из растительного волокна. Нити ровные, хорошо скрученные, 2-крутки по обеим структурам, тонина нитей первой и второй структур - 0,3 мм. Полотно ровное, плотное. Переплетение нитей полотняное, репсовой структуры. Плотность по первой структуре составляет 8-10 нитей на 1 см, по второй структуре - 18 нитей на 1 см. Цвет ткани определить затруднительно, так как она полностью заменена окислами железа.

Образец № 5. Жгут из погребения № 345 (схема) (табл. 3/5) Жгут свит по схеме 2-крутки из 2 двойных нитей Б-крутки, каждая из которых состоит из 2 нитей Б-крутки (четырехжильный жгут). То есть схема крутки следующая: 2 одинарных нити Б-крутки были свиты в двужильный жгут 828, а затем два двойных жгута были свиты в четырехжильный жгут 2-круткой. Толщина всего жгута составляет 2 мм, двойной 828 нити - 1 мм, тонина самой тонкой ниточки - 0,5 мм. На основании проведенной пробы на сжигание данный образец был отнесен нами к изделиям из растительного волокна. Кроме того, под микроскопом видна важная структурная особенность, «наличие которой является отличительным признаком большинства лубяных волокон -это темные поперечные полосы, иногда утолщения на стенках волокна, называемые сдвигами или узлами» [6, с. 114-115] (рис. 3). Таким образом, сырье данного образца -растительное. Нити имеют белый цвет (помимо участков, загрязненных бронзовыми окислами).

Образец № 6. Ткань из погребения № 555

Фрагмент ткани 1x5 см. По аналогиям данный вид ткани был отнесен нами к изделиям из растительного волокна. Нити ровные, хорошо скрученные, Z-крутки по обеим структурам, тонина нитей первой и второй структур - 0,5 мм. Полотно ровное, плотное. Переплетение нитей полотняное репсовой структуры. Плотность по первой структуре составляет 15 нитей на 1 см, по второй структуре - 7 нитей на 1 см. Цвет ткани белый с окислами бронзы.

Образец № 7. Ткань из погребения № 359 (табл. 3/7) Фрагмент ткани 6,5x8 см. Под микроскопом видны поперечные полосы на стенках волокна (рис. 4). Нити Z-крутки по обеим структурам, тонина нитей первой и второй структур - 0,6 мм. Переплетение нитей полотняное репсовой структуры. Плотность по первой структуре составляет 14 нитей на 1 см, по второй структуре - 7 нитей на 1 см. Ткань сильно загрязнена, цвет волокон - коричневый.

Таким образом, все исследуемые ткани из растительных волокон имеют полотняное переплетение, в основном - репсовой структуры. В большинстве случаев волокна имеют Z-крутку.

Другие образцы. Образец № 1. Нити из погребения № 358

В игольнике из погребения № 358 был обнаружен войлочный фрагмент, который был прошит нитками S-крутки, свитыми из двух нитей Z-крутки. Тонина S2Z нити -0,5 мм, тонина отдельных нитей Z-крутки - 0,2 мм. Сырье - не определено. Цвет нитей - светло-серый.

Итак, проведя анализ текстильных изделий Бояновского могильника, мы установили, что наибольшее количество из сохранившихся образцов (19 образцов) - это импортные изделия из шелкового сырья, представляющие собой ткани первого сорта, в основном из некрученых шелковых нитей. Реже встречаются изделия из шерстяного волокна (10 образцов). В большинстве случаев они представляют собой ткани полотняного переплетения с репсовым эффектом. По утверждению Н.Б. Крыласовой, такой вид переплетений в Верхнем Прикамье использовался наиболее широко [5, с. 30]. Наименьшую группу представляют изделия из растительных волокон (7 образцов). Вероятно, это связано с плохой сохранностью данного вида сырья. Так же как и в случае с шерстяными изделиями, ткани из растительных волокон в основном имеют полотняное переплетение, с репсовой структурой. Изделия из шерсти и растительных волокон имеют в своей структуре в основном нити Z-крутки. Обнаруженные же отдельные нити, которыми сшивалась ткань, имеют S-крутку. Некоторые исследователи объясняют применение такой крутки («от себя» или «против солнца») ритуальным значением [1, с. 71].

Коллекция текстильных изделий Баяновского могильника требует дальнейшего исследования. Необходимо проведение микрохимического анализа для выявления красителей, анализ растительных волокон на определение сырья (лен, конопля, крапива), анализ шерсти на определение сорта шерстяных волокон.

Список источников

1. Отчет об археологических раскопках Баяновского могильника в Добрянском районе Пермского края в 2012 г. / A.B. Данич. Пермь: ПГГПУ, 2012.

2. Отчет об археологических раскопках Баяновского могильника в Добрянском районе Пермского края в 2015 г. / A.B. Данич. Пермь: ПГГПУ, 2015

Список литературы

1. Глушкова Т.Н. Археологические ткани Западной Сибири. Сургут: Изд-во СурГПИ, 2002. 206 с.

2. Глушкова Т.Н. Текстильные материалы археологического памятника Усть-Полуй. Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. 244 с.

3. Глушкова Т.Н. Особенности археологических текстильных материалов и способы их атрибуции // Поволжская археология. - 2015. № 3(13). С. 6-16.

4. Иерусалимская A.A. Словарь текстильных терминов. СПб: Изд-во ГЭ, 2005. 96 с.

5. Крыласова Н.Б. История Прикамского костюма: костюм средневекового населения Пермского Предуралья. Пермь: ПГПУ, 2001. 260 с.

6. Миколайчук Е.А. Исследование состава тканей и войлоков по волокну из раскопок Старой Ладоги // Археологический сборник. Вып.22. Л.: Искусство, 1981. С. 114-121

7. Нахлик А. Ткани Новгорода: Опыт технологического анализа // Материалы и исследования по археологии СССР. 1963. № 123. С. 228-313

8. Хужанова О.Т. Восточные названия тканей в памятниках русской деловой письменности XVI-XVIII вв. (фарабат, лас, камка, зендель, киндяк, паф, атлас) // Вестник Челябинского государственного университета. № 20 (235). Серия: Филология. Искусствоведение. Вып. 56. Челябинск, 2011. С. 144-147.

к

( t 1 г

» ) I у:,

> нить левого кручения К нить правого кручения

Рис. 1. Схемы направления крутки нитей

Рис. 2. Схемы ткацких переплетений

Таблица 1. Изделия из шелкового сырья

№ образца, № погр.

Погр. 266

Микроскоп

Схема переплетения нитей

Дополнительные сведения

2. Погр. 270

3. Погр.

272

сложная саржа

.9

" " - П

* 1 * « Г 5 •

ЮМ»

ГШ ш

*

5. Погр. 279

юг

Следы прокалывания иглой

——*-"'Г"

У:'}. ~

Л; -

Ту V •

чу v . 4 Л» V 4 •

- 4 у ^ . сок ч 4 ЧЯШ

НИЦ:

1'   _ , .4

12 3 4

Нить,

сшивавшая ткань

• V»

с-

...

Узор

15. Погр. 358

-/Л •/> « -

щМФ

У;»-: ъ

,,> »« .Г У' . ,

------

^ ^ ^^Г -у *

> . « ' * V* гГ . - • У . " - У

' с

Геометрический узор

1 *

Г <

а

, £ :•'  Л

I Я Т 1 -/'V

• / г»

: I, .

Геометрический узор

17. Погр. 392

18. Погр. 392

Сложная саржа-?

ш

Таблица 2 Изделия из шерсти

№ образца, № погр.

Погр.280

Микроскоп

«Я«* Ж*

к^у^Чг «ч»,

«Л*- ч-

Як »*

У' 7

У

Схема

Нити

Таблица 3 Изделия из растительного сырья

№ образца, № погр.

Микроскоп

Схема

Нити

Образец № 5

Фото A.A. Отрощенко Рис. 3. Растительное волокно под микроскопом Nikon LV 150

Образец №7

Фото A.A. Отрощенко Рис. 4. Растительное волокно под микроскопом Кеуепсе УК х200